SÉANCE DU l3 MAI I918. ^77 



Sur les conseils de M. H. Le Chatelier les premiers fondants essayés furent 

 les sels de soude, puis les argiles alcalines, notamment la glauconie, silicate 

 ferri-potassique. C'est en essayant de substituera la glauconie des mélanges 

 d'oxyde de fer et d'alcalis, puis d'oxyde de fer et de chaux, que j'ai reconnu 

 le peu d'influence du fer sur le point de fusion des briques. 



Dans une première expérience, un mélange de 75 parties de sable de 

 Piolenc et de 23 parties de pyrites grillées donna après cuisson pendant 

 I heure à i5oo° des éprouvettes ayant gonflé de 4 pour 100 et parfaitement 

 dures : le même mélange aggloméré avec une solution de silicate de soude 

 à 43" Baume donna dans les mêmes conditions des éprouvettes complète- 

 ment fondues. 



En admettant pour le sable de Piolenc à 98 pour 100 de silice un point 

 de fusion de 1750", on voit que cette température n'est pas abaissée 

 en moyenne de 10° par 1 pour 100 d'oxyde de fer ajouté. 



Voulant savoir si la chaux avait en présence du fer une action aussi 

 néfaste que les alcalis, j'ai comparé les deux mélanges suivants, renfermant 

 l'un environ 2 pour 100 de CaO et l'autre environ la même proportion 

 de Na=0 : 



Sable de Piolenc 91 gi 



. Pyrite grillée 9 9 



Chaux hydraulique du Teil 4 " 



Silicate de soude sirupeux » 10 



Après cuisson pendant i heure à i5oo°, le premier mélange a donné 

 une éprouvette très saine, à arête vive, présentant un gonflement de 

 3,8 pour 100. Le second mélange montrait un commencement de vitrifi- 

 cation ; le gonflement était seulement de 0,8 pour 100. 



Une nouvelle série fut faite avec des proportions différentes d'oxyde de 

 fer et de chaux : 



Quartz de Souvigny 100 100 100 100 100 100 



Pyrite grillée 3 3 4 4 5 5 



Chaux du Teil o 2 o 2 o 4 



Résultats après cuisson à i45o°. 



Dureté. Non. Oui. Non. Oui. Non. Oui. 



Gonflement 3,8 3,o 4)0 2,0 4,0 3,o 



C. R., 19. s, I" Semestre. (T. IGG, N" 19.) I02 



